10 



dreht ma,n die Platte um, so darf sie natiirlich nur mit dem un- 

 benutzten aufieren Rande dem Ring aufliegen. 



1st das Kupferbad zum Einhangen der Platte vorbereitet, 

 so wird sie mit der Schrift nach oben auf eine passende Unter- 

 lage gelegt, zunachst die Schnecke des Fiihlers durch Schaben 

 mit einem Meifiel wenigstens an einigen Stellen blank gemacht 

 und nun die ganze Oberflache mit Graphit iiberstrichen. Dies 

 geschieht mit einem dicken Pinsel aus den zartesten Haaren 

 Oder einem Biirstchen aus solchen Haaren. Es ist zu bemerken, 

 dass selbst recht weiche Haare mikrosko- 

 pische Striemen in die Wachsmasse ein- 

 graben, weshalb bei allem Reinigen der 

 Platten durch Abbiirsten u. dgl. nur die 

 weichsten Pinsel zu benutzen sind und die 

 groCte Vorsicht nothig ist. Das Graphitpulver 

 ist in ein Leinwandsackchen eingebunden; 

 durch Schutteln desselben oberhalb der 

 Platte fallt das Pulver auf dieselbe nieder 

 und wird durch den Pinsel verrieben. Die 

 Procedur wird so lange fortgesetzt, bis die 

 ganze Oberflache nirgends mehr einen braunen Farbenton 

 zeigt, sondern wie Blei erscheint (circa 6 Minuten). 



Nunmehr wird rasch die Glasplatte (2 der Fig. 3) an dem 

 bis dahin freien Faden befestigt, die graphitierte Flache der 

 Platte, wahrend diese schief in der Luft gehalten wird, mit 

 Alkohol iibergossen und das Ganze so fort in das Kupferbad ge- 

 hangt, wobei es die beiden Haken (1 der Fig. 3) tragen, wahrend 

 man das freie Ende des Kabels um die stangenformige Kathode 

 (4 der Fig. 3) herumschlagt und mit Draht festbindet. 



Als Bad wird die auf S. 289 desWerkes von Pfanhauser^ 

 abgebildete Vorrichtung gebraucht, mit der Modification, dass 

 in der Mitte zwei groi3e Kupferanoden und beiderseits davon 

 unsere Platten hangen. Es haben sechs derselben Platz, und, da 

 wir zwei solche Bader aufgestellt haben, konnen gleichzeitig 

 zwolf Phonotypen in Herstellung begriffen sein. 



1 W. Pfanhauser. Elektroplatierung, Galvanoplastik und Metall- 

 polierung. Wien, bei Spielhagen & Schurich, 1900. 



